14 SETTERBERG, VANADINMETALLEN OCH DESS EGENSKAPER. 



till en början klar, men snart afskiljdes vid den positiva polen 

 röda skorpor liknande vanadinsyra. Denna afskiljning uteblef 

 dock, om emellanåt en ringa mängd ammoniak tillsattes. Den 

 erhållna produkten aftvättades med varmt vatten, afsköljdes 

 med sprit och eter samt torkades hastigt. Vid företagen under- 

 sökning erhöllos alla för vanadinsyran karakteristiska reaktioner. 

 Vid upphettning bortgick ammoniak och väl kristalliserad vanadin- 

 syra återstod. Denna utgjorde ungefär 91% af det använda prof- 

 vets vigt. 



Då en koncentrerad lösning af vanadintetraoxid i klorväte- 

 syra elektrolyserades efter Bunsens metod *), antog den i ler- 

 cellen befintliga delen af den blåa vätskan snart en mörkbrun 

 färg, och svarta spröda skorpor började långsamt afsätta sig på 

 den negativa polen, under det flockar af vanadinsyra uppträdde 

 vid den positiva. De svarta skorporna aftvättades hastigt med 

 kokande vatten, afsköljdes med sprit och eter samt torkades 

 raskt. De voro klorfria och bestodo tydligen af någon af vana- 

 dinens oxider, antagligen trioxiden. Den vid elektrolysen använda 

 strömtätheten var 0,25 3 beräknad efter formeln D — ty 



hvaruti R tangentbussolens radie var 300 mm., T jordmagne- 

 tismens horisontala komposant 1,5 9, O polytan i kvadratmm. 

 430 och { f den erhållna utslagsvinkeln 55°. 



Vanadylkloriden och vanadintetrakloriden visade sig vid an- 

 stäldt försök så litet ledande för den elektriska strömmen, att ut- 

 slag ej erhölls på' en vanlig tangentbussol, oaktadt polerna fördes 

 ganska nära intill hvarandra och samma batteri af 10 BiTNSENs 

 staplar begagnades, som blifvit användt vid föregående försök. 



Vanadinmetallens framställande genom di- eller seskviklori- 

 dens reduktion med natrium. För beredande af de för reduk- 

 tionen nödiga fasta kloriderna har jag funnit följande af Roscoe 

 angifna metod vara den lättast utförbara. Vanadylklorid blandad 

 med tetraklorid beredes genom att i ett gröfre porslinsrör i klor- 

 Lrasström lindrigt glödga en blandning af vanadinsyra och en icke 



') Pogg. Annal B. 91, s. 619. 



